Zement 



921 



schaften des Zementes noch verbessert 

 werden. Dadurch, daB grobere Teilchen zer- 

 fallen, wird das Mehl noch feiner und die 

 Festigkeit und Volumbestandigkeit des er- 

 harteten Produktes wird gesteigert. Je 

 langer ferner der Zement lagert, um so 

 geringer wird die beim Anmachen mit Wasser 

 auftretende Temperaturerhohung und um 

 so langer die Abbindezeit. 



36) Die Verwendung. Der Portland - 

 zement wird im Bauweseu zu den mannig- 

 fachsten Zwecken verwendet, und dank 

 seiner immer gleichen, vorziiglichen Eigen- 

 schaften als hydraulischer Mortel, wird sein 

 Verwertungsgebiet immer groBer. Da er 

 auch unter Wasser schon nach wenigen 

 Tagen eine hohe Festigkeit erlangt, ist er 

 besonders zu Griindungsarbeiten fiir Hafen- 

 und Briickenanlagen von groBtem Werte. 

 Meistens verwendet man inn nicht in reinem 

 Zustande, da er mit sogenannten Zuschlag- 

 stoffen einen fiir viele Zwecke geeigneteren, 

 sogenannten Zementmortel abgibt, Als 

 Zusatzstoffe kommen vor alien Dingen 

 reiner Sand und Kies in Frage, wobei sich 

 die Hohe des Zusatzes nach clem Zwecke 

 richtet, dem der Mortel dienen soil. 



Unter Be ton versteht man ebenfalls 

 ein Gemisch von Zement mit einem Zuschlag- 

 stoff, wobei hauptsachlich Kies aus Fliissen 

 oder Gruben in Frage kommt. Zum Mischen 

 verwendet man meistens Maschinen, um eine 

 moglichst gate, gleichmaBige Untereinander- 

 mischung in kurzer Zeit zu erzielen. Da die 

 Zugfestigkeit gegeniiber der hohen Druck- 

 festigkeit des Betons nur eine geringe ist, 

 sucht man diesem Fehler durch Einlegen von 

 Eisenstangen abzuhelfen, wodurch man den 

 sogenannten Eisen beton erhalt. Diese 

 sinngemaBe Verbindung von Zement und 

 Eisen ist nur dadurch moglich, daB die 

 Temperaturausdehnungskoeifizienten beider 

 Stoffe ziemlich gleich sind, und daB das Eisen 

 im Beton rostfrei bleibt. 



IV. Der Portlandzement und seine Entste- 

 hung vom wissenschaftlichen Standpunkt. 



i. Brennen und Sintern. Die Vor- 

 gange, die sich hierbei abspielen, sind nach 

 Doelter(Mineralchemie) folgende: Dieinnige 

 Mischung von kohlensaurem Kalk und Ton 

 wandert in den Ofen. Zuerst entweicht 

 das mechanisch gebundene Wasser. Dann 

 zersetzt sich mit steigender Temperatur der 

 kohlensaure Kalk, und die Kohlensaure 

 entweicht. Gleichzeitig wird Konstitutions- 

 wasser aus dem Tone ausgetrieben. Das 

 entstehende Calciumoxyd wirkt auf die 

 Silikate aufschlieBend ein, und bei lebhafter 

 Rotglut ist der Ton schon nach einer Stuncle 

 vollstandig zersetzt und alle Kieselsaure in 

 die in verdiinnter Salzsaure losliche Modi- 



fikation iibergefiihrt worden. Dabei nimmt 

 die vorher hellgelblich aussehende Masse 

 eine hellbraune Farbe an. Ihre Form ist 

 noch unverandert erhalten, und die einzelnen 

 kleinen Teilchen sind, wie man unter dem 

 Mikroskope erkennen kann, noch nicht ver- 

 frittet, weswegen diese sogenannte ungare 

 Masse noch leicht zerreiblich ist. Wahrend 

 bis dahin die Masse mit den hydraulischen 

 Kalken und dem Romanzement in ihren 

 Eigenschaften iibereinstimmt, bei denen 

 ebenfalls ein AufschlieBen der Silikate durch 

 Calciumoxyd stattfindet, ohne daB eine 

 Schmelzverfliissigung zu erkennen ist, er- 

 fiihrt nun die Rohmasse des Portlandzementes 

 mit steigender Temperatur eine Veranderung, 

 die seine Darstellung wesentlich von anderen 

 hydraulischen Bindemitteln unterscheidet. 

 Es ist der Vorgang der Sinterung. 



Die Sinterung ist eine bei Silikaten all- 

 gemein beobachtete Erscheinung. und man ver- 

 steht unter Sinterungspunkt denjenigen Punkt, 

 bei dem zuerst eine Schmelzung sichtbar wird. 

 Wir finden sie nicht nur bei verunreinigten 

 Stoffen, wo man annehmen kann (P. Rohland), 

 daB Teile in einem inhomogenen Gemisch bereits 

 geschmolzen sind und dabei andere Teile, die sich 

 noch in festern Zustande befinden, einhiillen und 

 durchdringen, sondern auch an reinen, also 

 homogenen Silikaten kann sie beobachtet werden. 

 In diesem Falle enveichen zuerst die Kanten an 

 den Bruchstiicken, und die kleineren Teilchen 

 schruelzen eher wie die grobkornigeren. Die ge- 

 schmolzenen Massen bilden nach dem Abkiihlen 

 ein Glas, in dem die noch nicht erweichten Be- 

 standteile eingebettet sind, wenn die Kristalli- 

 sationsgeschwindigkeit des glasigen Stoffes keine 

 allzugroBe ist. 



Auch chemische Reaktionen konnen 

 wahrend des Sinterns von Silikaten vorsich- 

 gehen, wenn man auch geneigt sein mochte, 

 dies nur im schmelzfliissigen Zustande anzu- 

 nehmen. Versuche iiber die Leitfahigkeit 

 von Silikaten haben ergeben, daB sogar 

 schon vor der Sinterung eine Leitung des 

 elektrischen Stromes durch die feste Masse 

 stattfindet. Mit zunehmender Temperatur 

 wachst diese Fahigkeit, die bei der Sinterung 

 schon erheblich groB sein kann. 



Dieselben Erscheinungen haben wir nun 

 auch beim Brennen des Portlandzementes. 

 Hier zeigt sich eine Einwirkung der Tempe- 

 ratur in der Sinterzone des Ofens rein auBer- 

 lich schon dadurch an, daB die Rohmasse 

 eine dunkelolivgriine Farbe annimmt und 

 etwas zusammenschrumpft. Die Sinter- 

 zone nimmt nur einen kurzen Raum ein, 

 da das Sintern in moglichst kurzer Zeit 

 erfolgen soil. Dittler und Jesser haben 

 die Klinkerbildung unter dem Doelterschen 

 Heizmikroskop verfolgt und folgende Beob- 

 achtungen gemacht: Bei 1375 findet ein 

 starkes Zusammensintern statt, und zwischen 

 1425 und 1450 tritt plotzliche Bildung von 

 Kristallen ein, die durch die ganze Schmelze 



